DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 537 

en carbone (exception faite, pour ce dernier 
point, des aciers au silicium). 
Atitre d'exemple, nous reproduisonsici (fig. 63) 
ñgs 
130 
120 
110 
100 
50 
80 
70 
60 
«Essais 3 la traction 










Légende 




Legende 


20 40 Re 
15, 30 L ATEN 
10 20 De = 
5 10 SOSEM ER 
0 o SÉBREBAEE 
0 2 4 6 8101214618 202224 26 2830 Nickel Y 
Essais de résistance électrique 


Microhms .em. 

Fig. 64. — Résultats des essais de traction, choc et duretr, 
cisaillement, résistance électrique, 
el thermo-électricité d'une série d'aciers au nickel. 
le diagramme des aciers au nickel, montrant la 
relation qui existe entre la structure et les te- 
neurs en carbone et en nickel. D’autre part, la 
figure 64 donne les résultats des essais de trac- 
tion (R, E, A °/ et Y), de choc, de dureté, de ci- 
saillement, de résistance électriqueetde thermo- 
électricité pour une série d'aciers tous à environ 
0,120 °/, de carbone et à teneur en nickel allant 
de 0 à 30 °/,. On voit très bien les variations 
assez brusques qui se produisent pour diverses 
propriétés à certains changements de structure. 
D'une façon générale, on peut dire que : 
à la structure perlitique correspondent des 
propriétés peu différentes de celles des aciers 
ordinaires à même teneur en carbone, avec par- 
fois quelque amélioration; 
à la structure martensitique correspondent 
toujours une grande fragilité, une dureté très 
élevée, une haute limite élastique ; 
à la structure polyédrique correspondent tou- 
jours une résilience et une ductilité remarqua- 
bles, une faible limite élastique, une charge de 
rupture moyenne. s 
Enfin la présence de graphite ou de carbure 
annonce une grande fragilité, qui ne s’accom- 
pagne pas toujours de fäibles allongements dans 
l’essai de traction, comme on le verra plus loin 
dans les résultats donnés par lesaciers au vana- 
dium. 
Voici quelques-uns des résultats obtenus avec 
les aciers au nickel et les aciers au manganèse : 
TABLEAU I. — Aciers au Nickel 











COMPOSITION | ESSAI DE TRACTION 2e 
STRUCTURE = 32 
G. |PNi R E A ‘| 82 
Perlitique . ...... 0:07. | 2,231 35,9129,5123 135,5 
0,125| 5,23| 41,0130,3123 132 
0,125! 7,13] 45,0133,1123 124 
Perlite-Martensite|0,132110,10| 65,1152,6| 8 5: 
0,125112,0.| 96.,0/61,6| 3,5| 1 
0,110115.17| 97,9/86.0| 0,5| 0 
Martensitique....[0,176/20,40|119,7,82,7|15 1 
0,160|25,85| 97,0147,2| 5 ô 
Fer-Martensite...|0,120130,00| 45,0,29,5125,5/12,5 
TABLEAU II. — Aciers au Manganèse 
COMPOSITION | ESSAI DE TRACTION | 43 
STRUGTURE |—— 22 
© |’Mn | R '|'E [Ales 
É 

Perlite. use 
8.6117, 
5,60! 71 
0,03| 6,14/118, 
0,17110,51| 96, 
0,16/12,92| 65,5130,0| 3,: 
0,11120.88| 91,9/35.4 
0,39/33,48| 61,4134,2 
DE > © © 
GO 
9 
= 
: r© 19 x Où x 
© 
nd 
_ 
1 


